638 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



pour cela, attaquer par l'acide aussi étendu que possible. Cela 

 a d'ailleurs encore plus d importance avec l'acide chlorhy- 

 drique qu'avec l'acide azotique. 



Pour rendre la silice bien insoluble dans l'eau et les acides, 

 il faudrait chauffer à 100° ou au-dessus et pendant longtemps, 

 mais on ne le peut pas toujours ; à cette température, la silice 

 peut décomposer partiellement les azotates alcalins et un peu 

 ceux des bases fortes; on s'exposerait donc à reformer des 

 silicates, et, lorsqu'ensuite on reprend par l'acide azotique, on 

 risquerait de laisser en solution une partie de la silice. 



En outre, pendant la dessiccation à 100°, les azotates d'alumi- 

 nium, fer, manganèse, chrome commencent à se décomposer; 

 quand on reprend par l'acide, on dissout assez difficilement les 

 peroxydes; ceux qui sont colorés, comme Fe 2 3 , MnO 2 , per- 

 mettent de reconnaître aisément si la dissolution est complète; 

 mais il y a incertitude pour Âl 2 Q^, et on risque de lui avoir 

 enlevé sa solubilité dans l'acide azotique étendu. 



Pour éviter ces difficultés, on évite de porter la température 

 à 100°, et l'on se tient entre 96° et 98°; il faut donc opérer sur 

 un bain-marie ou dans une étuve bien réglée. 



Supposons que l'opération ait réussi jusqu'à la dissolution 

 des oxydes ; il faut laver la silice par décantation à l'eau chaude 

 deux fois, puis achever sur un filtre; le lavage n'offre pas de 

 difficulté spéciale. Ensuite on sèche lentement le filtre avec la 

 silice, on sépare celle-ci, on brûle le filtre à basse tempéra- 

 ture en capsule de platine ou de porcelaine sous le moufle ; 

 on retire la capsule, on laisse refroidir, on ajoute la silice, et 

 on avance peu à peu sous le moufle. On chauffe au rouge 

 pendant quelques minutes. Ces précautions sont indispensables 

 pour n'avoir pas de pertes notables de silice entraînée par la 

 vapeur d'eau provenant de la silice hydratée ou par les gaz 

 fournis par la combustion du papier. 



S'il y a un poids de silice un peu important, il faut laisser 

 refroidir dans l'air sec, sous une cloche contenant de la chaux 

 anhydre ou de l'acide sulfurique concentré, afin que la silice, 

 très hygrométrique, n'absorbe pas une proportion notable 



